IL MACIGNO COME MATERIALE REFRATTARIO 
163 
ossidi di ferro; potrebbe forse trattarsi di un qualche alluminato o 
si liceali umiliato ferroso opaco, oppure di un vetro cosi pieno di minu- 
tissime inclusioni nere di sostanza carboniosa (non bruciata a causa 
del l'ambiente riducente) da apparire opaco. 
Tanto nelle sezioni della zona II quanto in quelle della zona III 
ho creduto riconoscere la trasformazione di una piccola parte del 
quarzo in tridimite: questa però non avrebbe il caratteristico aspetto 
lamellare e si distinguerebbe a fatica dal quarzo minutamente frat- 
turato, e solo per i bassissimi colori d’interferenza. 
L’analisi chimica di questa parte molto vetrificata (colonna III) 
mostra che la sua composizione non differisce molto da quella del 
macigno normale (colonna IV); la fusione dunque è dovuta principa- 
1 issi inamente al calore ed ai gas della combustione e solo in piccola 
parte all'azione della calce. 
i. 
il. 
HI. 
IV. 
HO* a 110° 
. 5,44 
0,32 | 
1,35 
0,41 
I1 2 0 per arroventamento 
. 1,30 
0,70 1 
1,73 
CO* . 
. 40,40 
39,71 
— 
1,92 
SiO, 
. 1,78 
9,20 
70,04 
66,68 
AljOj, 
. 0,74 
1,91 
10.61 
13,60 
Fe 2 0 3 
FeO 
• j 3,54 1 
1,10 « 
1,02 | 
4,34 ) 
\ hl8 
MgO 
. 0,70 
5,04 
2,15 
2,93 
CaO 
. 50,42 
42,49 
3,97 
3,63 
Na*0 
— 
— 
3,12 
2,82 
KjÓ 
. — 
— 
2,38 
2,07 
S 
— 
— 
— 
0,03 
99,32 
100,47 
99,28 
100 - 
. 2,69 
2,63 
2,06 
2,68 
t. Calcare medioliassieo 7 del Balzo del Fattoi. 
II. Calcare ncocomiano ! della Tana a Termini. 
III. Macigno vetrificato della fornace della Tana. 
IV. Media delle anali»! dui macigni ili Ripafratta (Aloisi, 1904), di Calafnria 
(Manasse, 1905) e della Confo lina (Kos*, a, 1920). 
A me sembra clic i fatti osservati si possano riassumere e spie- 
gare nel modo seguente: 
Quando l’elevazione di temperatura necessaria alla decomposizione 
del calore avviene in atmosfera ossidante, si ha prima ossidazione 
1 Dosato tutto a ferrico. 
7 Secondo il foglio 97 ( S . Marcello Pistoiese) della Carta Geologica d’Italia. 
